PLO 5.5 



Lorsque ce métal ne contient guère que des mattes de 

 cuivre , nickel , etc. , sans beaucoup d'arsenic ou d'antimoine , 

 le procédé de purification consiste en une simple fusion opérée 

 à une foible chaleur; c'est une sorte de liquation, au moyen 

 de laquelle le plomb, comme plus fusible, se sépare des al- 

 liages, qui demeurent sur la sole inclinée du fourneau à 

 réverbère dans lequel on exécute l'opération; la portion de ce 

 métal qui se sépare au commencement de la liquation, est 

 la plus pure, et peut être vendue comme plonib doux; mais 

 on met à part celui qui n'a coulé que par une chaleur assez 

 forte, et vers la fin : on le réunit à d'autres résidus pour 

 repasser le tout au fourneau de fonte. 



Quand il n'y a que du cuivre combiné avec le plomb et 

 en petite quantité, on peut l'en séparer plus aisément en- 

 core, en coulant ce plomb dans un bassin, et enlevant avec 

 une écumoire le cuivre, à mesure qu'il vient à la superficie 

 du bain , en se solidifiant , tandis que le plomb demeure 

 encore pendant long-temps à l'état liquide. 



Au Harz, on purifie le plomb qui retient des mattes cui- 

 vreuses et arsenicales, en le fondant dans le Spleissofen et 

 faisant jouer, pendant un certain temps, les soufflets, pour 

 brûler le soufre et autres matières; alors l'opération a moins 

 de durée que pour l'attinage de la matte. 



Lorsque le plomb est allié avec de l'arsenic, de l'antimoine, 

 du zinc, il faut employer des moyens plus compliqués et 

 pratiquer un affinage comme pour séparer l'argent, et s'il 

 en contient, il n'en coûte guère davantage pour l'obtenir. 



On fait fondre ce plomb impur dans une coupelle ; on 

 forme la litharge, comme à l'ordinaire, eu dirigeant le vent 

 d'une machine soufflante sur le bain de métal; on enlève les 

 litharges, soit en écumant, soit plus tard en les faisant cou- 

 ler , et Ton continue jusqu'à ce qu'elles sortent bien pures; 

 alors on arrête l'opération, et le plomb qui reste dans la cou- 

 pelle , est ordinairement suffisamment pur pour être moulé 

 et livré au commerce. Il n'y a guère que le cas où le 

 plomb contiendroit du cuivre, qu'il pourroit en retenir en- 

 core un peu après l'opération ; car on sait que les métaux 

 étrangers, à l'exception du cuivre, s'oxident au commence- 

 ment de l'affinage et sont facilement séparés ; mais, ce der- 



